ÉD. BLANC. — CUISSON DE l'aRGILE AU CONTACT DE LA VAPEUR 337 



extérieure est d'un gris plus noir et d'une dureté peut-être un peu plus grande. 

 Le tableau ci-dessus in(li(|ue suiïisammont l'identilé chiniiquc des deux parties : 

 elles ne semblent dilïércr ((ue par leur conslilulion pby.sique. 



Nous ne relevons, dans l'énumératioii et le dosage de ces éléments 

 rien de très particulier, si ce n'est peut-être la présence constante de 

 l'oxyde rouge de manganèse et la richesse en magnésie et en potasse, 

 ainsi qu'en peroxyde de fer. Ceci s'explique facilement, d'ailleurs, car il 

 s'agit d'argiles résultant de la désagrégation des roches du plateau central 

 de l'Asie ; la présence de la magnésie est motivée par l'existence des 

 roches dioritiques et amphiboiiques qui sont fréquentes dans ces mon- 

 tagnes. Quant à la potasse, elle est due à l'abondance des feldspaths, et 

 surtout du feldspath orthose à base de potasse, qui forment la charpente 

 d'une grande partie de l'axe des monts Tian-Chan. Le fer est fourni à la 

 fois par ces deux groupes de roches. La chaux ne manque pas et il est 

 intéressant de constater que sa présence n'ôte rien à la solidité des 

 briques et à leur résistance contre la gelée, comme cela a lieu si souvent 

 en Europe dans les briques qui en contiennent. 



Comme nous l'avons dit Tannée dernière, les briques cuites dans les 

 mêmes localités par le procédé ordinaire, ayant les mêmes dimensions, et 

 faites avec les mêmes matériaux, n'ont ni la même solidité, ni surtout la 

 même homogénéité : c'est uniquement le procédé de préparation qui leur 

 donne leur qualité spéciale. 



EXPÉRIENCES SUR LA RÉSISTANCE 



Les expériences sur la résistance des échantillons à l'écrasement et à 

 la gelée ont été faites par les mêmes ingénieurs, au laboratoire de l'École 

 des Ponts et Chaussées de Paris, et nous en donnons ci-après le résultat. 



ÉCHANTILLON DE BRIQUE CUITE A LA VAPEUR (1). 



Cet échantillon, de couleur gris verdàtre, plus foncé au pourtour sur quelques 

 millimètres d'épaisseur, était indiqué comme étant un spécimen de briques 

 cuites à la vapeur d"eau, rapporté d'un voyage dexploration dans l'Asie centrale, 

 par M. Edouard Blanc. 



Il a été soumis à différents essais, pour déterminer la densité de la matière, 

 sa gélivité et sa résistance à l'écrasement. 



A cet effet, on a découpé dans la brique trois cubes de 25 millimètres environ 

 d"aréte, qui ont été expérimentés de la façon suivante : 



Après dessiccation à la température de -|-3g degrés à +40 degrés centigrades, 

 ces trois cubes ont été pesés, puis mesurés exactement. 



Hj Copie du procès-verbal dressé par M.M. Durand-Claye et Debray. 



